710 
Johann Lenarcic. 
krystalle. Diese Thatsache ist auch die Ursache des griesigen Aus- 
sehens der Bruchflächen dieser Schmelze bei makroskopischer Be- 
trachtung. Vom Magnetit konnte trotz der gründlichen Durchmusterung 
der Dünnschliffe nichts gefunden werden. Einzelne gut ausgebildete 
Labradorkrvstalle zeigen gelbliche Färbung, welche nur davon her- 
rühren kann, dass der Labrador spurenweise das Eisen des Magnetites 
aufgenommen hat und in diesem eisenhaltigen Zustand zur Krystalli- 
sation gelangt ist. Im Uebersichtsbilde bei schwacher Yergrösserung 
bemerkt man, dass die ganze Masse eine geäderte Marmorirung von 
gelblicher bis lichtbräunlicher Farbe zeigt. Bei stärkerer Yergrösserung 
erweisen sich die Adern dieser Marmorirung als eine homogene 
eisenhaltige Glasmasse. Dieses Bild zeigt uns, dass sich der Magnetit 
in der 20fachen Menge des Labradors im Schmelzflüsse vollkommen 
aufgelöst hat. Der grösste Theil desselben bildete mit einem Theil 
des Labradors ein eisenhaltiges Glas, welches die Schmelze nicht 
gleichmässig durchsetzt, sondern sich in Form eines Geäders von 
der Grundmasse differenzirte. Ein kleiner Theil des Magnetites 
wurde auch vom Labrador, der später zur Krystaltisation kam, gelöst. 
Es hat also der Labrador Eisen aufgenommen, ohne dadurch in 
seiner Krystallisationsfähigkeit und Krystallform beeinträchtigt zu 
werden, nur die Farbe der Krystalle wurde hiebei verändert. Etwas 
ähnliches habe ich auch beim Zusammenschmelzen von 9 Gewichts- 
theilen Elaeolith mit 1 Gewichtstheil Augit gefunden (vergl. Yersuch 
II. g. 1.), wobei der Elaeolith unter ähnlichen Verhältnissen den 
Augit aufgenommen hat. 
2. Beim zweiten Versuche (1 Magnetit : 10 Labrador) 
zeigt das mikroskopische Bild des Dünnschliffes eine homogene 
gleichmässig hellbraune Grundmasse, aus einem eisenhaltigen Glase 
bestehend. In diese sind stellenweise in Form von Nestern, die bei 
makroskopischer Betrachtung des Dünnschliffes als schwarze Pünkt- 
chen in der braunen Grundmasse zu bemerken sind, eingelagert 
Gruppen von einzelnen und von zu Drusen gruppierten Augit- 
krystallen. Auch bei diesem Versuche konnte keinerlei Magnetit- 
ausscheidung constatirt werden trotz gründlicher Durchmusterung 
der Dünnschliffe. Dieser Yersuch zeigt uns also, dass auch im Yer- 
hältniss 1:10 der Magnetit im Labrador im Schmelzflüsse vollkommen 
löslich ist. Sehr interessant ist auch bei diesem Versuche die Aus- 
scheidung von Augitkrystallen. Diese erweisen sich unter dem 
Mikroskop als kleine schwarze undurchsichtige Prismen. Da weder 
der Magnetit noch der Labrador Magnesium enthält und dieser Augit 
nur durch chemische Einwirkung der beiden zum Versuch ver- 
wendeten Mineralien entstanden sein kann, so muss man annehmen, 
dass diese Krystalle einem magnesiafreien, kalk- und eisenreichen 
Augit angehören, zu welchem aus der Reihe der natürlichen Mineralien 
der Hedenbergit als Analogon aufgestellt werden kann. 
3. Das mikroskopische Bild des beim dritten Versuche 
(1 Magnetit : 5 Labrador) erhaltenen Dünnschliffes ist bis auf 
